## Pemanfaatan Activated Spent Bleaching Earth sebagai Adsorben untuk Menyisihkan Rhodamine-B: Studi Adsorpsi Secara Batch
Dewi Puji Rahayu, Ervin Nurhayati *
Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Email Korespondensi: ervin@enviro.its.ac.id
Diterima: 05 April 2023 Disetujui: 23 April 2023 Diterbitkan: 28 April 2023

## Kata Kunci:
Adsorben, Batch, Kapasitas Adsorpsi, Rhodamine B, Isotherm.

## ABSTRAK
Spent  Bleaching  Earth (SBE)  merupakan  material  adsorben  setelah  digunakan  untuk mengadsorpsi  zat  pengotor  pada  proses  pemurnian  minyak  nabati.  Produksi  minyak  secara terus menerus menyebabkan penumpukan SBE di landfill. Ekstraksi menggunakan pelarut n- heksana, merupakan metode yang umum digunakan untuk menghilangkan sisa minyak yang ada di dalam pori SBE. Pada penelitian ini dilakukan proses aktivasi SBE untuk memperbaiki struktur  pori  sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan  adsorpsi  material.  Proses  aktivasi menggunakan  metode  pengasaman  dengan  larutan  HCl.  Percobaan  secara  batch  dilakukan untuk  membandingkan  kemampuan  material  SBE  dan  ASBE  (SBE  teraktivasi)  dalam menyisihkan  zat  warna  rhodamine  B.  Analisis Scanning  Electron  Microscopy (SEM) menunjukkan  material  ASBE  memiliki  pori  yang  lebih  halus  dibandingkan  SBE  awal. Isotherm adsorpsi material SBE dan ASBE sesuai dengan model isotherm Langmuir, dengan kapasitas maksimum (q m ) berturut-turut sebesar  344,8 mg/g dan 400 mg/g. Efisiensi removal tertinggi adsorben SBE mencapai 76,77 %, sementara pada adsorben ASBE sebesar 81,8%. Data percobaan sesuai dengan kinetika pseudo second order.
Received: 05 April 2023
Accepted: 23 April 2023 Published: 28 April 2023

## Keywords:
Adsorbent, Batch, Adsorption Capacity, Rhodamine B, Isotherm.

## ABSTRACT
Spent Bleaching Earth (SBE) is adsorbent that has been used to adsorb impurities in the oil production  process.  Continuous  oil  production  caused  accumulation  of  SBE  in  landfills. Extraction using n-hexane solvent is a commonly used method to remove residual oil in SBE pores. In this study, the activation process of Spent Bleaching Earth (SBE) was carried out to improve  the pore  structure  in  order to  increase the  adsorption  ability  of the  material.  The activation process utilised the acidification method with HCl solution. Batch experiments were conducted to compare the ability of SBE and ASBE (activated SBE) materials in removing rhodamine B dye. SEM analysis showed that ASBE material had a finer pore than  original SBE. SBE and ASBE materials conformed to Langmuir isotherm, with maximum capacity (q m ) of 344.8 mg/g and 400 mg/g, respectively. The highest removal efficiency of SBE adsorbent reached 76.77%, while that of ASBE adsorbent was 81.8%. The experimental data were in accordance with the pseudo second order kinetics.

## 1. PENDAHULUAN
Spent Bleaching earth (SBE) berasal dari material bentonite clay dan  umum  digunakan  sebagai  adsorben  pada  proses produksi  minyak  nabati  (Hussin  et  al.,  2011).  Setelah digunakan  sebagai  adsorben SBE  mengandung  minyak sebesar  20-40%  (Liu  et  al.,  2021;  Yulikasari  et  al.,  2022). Pengelolaan konvensional pada limbah SBE dilakukan dengan penimbunan di landfill (Dijkstra, 2020). Namun pengelolaan SBE dengan metode ini memiliki resiko timbulnya bau akibat sisa zat organik dan potensi kebakaran akibat sisa asam lemak jenuh  (Loh  et  al.,  2013;  Merikhy  et  al.,  2019). Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  22  Tahun  2021,  SBE  dengan kandungan  minyak  di  bawah  3%  termasuk  limbah  non  B3.
Dengan  terjadinya  perubahan  peraturan,  pemanfaatan  SBE semakin banyak dilakukan. SBE dapat dimanfaatkan sebagai pengganti  agregat  halus  (Ashari  et  al.,  2017),  bahan  baku pembuatan  briket  (Abdelbasir  et  al.,  2023)  serta  adsorben untuk  menghilangkan  polutan  dalam  air limbah (Belhaine  et al., 2016; Slamet et al., 2021; Yulikasari et al., 2022).
Rhodamine B merupakan zat warna yang banyak digunakan untuk  pewarna  pakaian,  proses printing laser  serta  analisa optik  (Al-Gheethi  et  al.,  2022;  Saigl,  2021).  Rhodamine  B memiliki rumus molekul C 2 8 H 31 N 2 O 3 Cl dengan pigmen merah cerah  dan  larut  dalam  air.  Rhodamine  B  memiliki  struktur kimiawi  kompleks  yang  sulit  didegradasi  secara  biologis (Inyinbor et al., 2016).Pencemaran rhodamine B dalam badan air berpotensi menyebabkan membahayakan ekosistem air dan

## Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan
Vol. 15, No. 1, April, 2023, pp. 91-97 Halaman Beranda Jurnal: http://envirotek.upnjatim.ac.id/ e-ISSN 26231336  p-ISSN 2085501X
manusia, karena bersifat toxic , menyebabkan iritasi kulit serta gangguan pernafasan (Al-Buriahi et al., 2022; Cuiping et al., 2011; Kandisa et al., 2016).
Adsorpsi  merupakan  metode  separasi  yang  banyak digunakan untuk menyisihkan limbah zat warna. Pada proses adsorpsi zat yang diserap disebut adsorbat, sementara zat yang menyerap disebut adsorben (Ragadhita & Nandiyanto, 2021). Konsentrasi adsorbat, banyaknya adsorben, suhu dan pH pada zat  (polutan)  yang  akan  diolah  merupakan  faktor  yang berpengaruh  pada  proses  adsorpsi  (Adeyemo  et  al.,  2017; Kanawade,  2015).  Untuk  mengetahui  interaksi  antara adsorben  dan  adsorbat  dapat  dilakukan  analisa  isotherm adsorpsi.  Model  Langmuir  dan  Freundlich  dapat  digunakan sebagai  pendekatan  untuk  menganalisis  isotherm  adsorpsi (Merikhy  et  al.,  2019).  Adsorben  memegang  perananan penting dalam proses adsorpsi. Adsorben yang baik memiliki karakteristik  murah,  tersedia  dalam  jumlah  banyak,  luas permukaan  spesifik    besar  dan  volume  pori  yang  baik  serta mudah  terdesorpsi  sehingga  dapat  digunakan  kembali (Belhaine et al., 2016; Bonilla-Petriciolet et al., 2017; Merikhy et  al.,  2018).  Pada  penelitian  ini  SBE  di  aktivasi  untuk memperbaiki struktur pori material sehingga dapat digunakan kembali  sebagai  adsorben  untuk  menyerap  zat  warna Rhodamine B.

## 2. METODE

## 2.1 Material
SBE  yang  digunakan  berasal  dari  PT.Eco  Oil  Jaya Indonesia, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Material SBE dari perusahaan ini telah mengalami proses penghilangan minyak atau deoilisasi.

## 2.2 Pembuatan Larutan  Rhodamine B
Pembuatan  larutan  rhodamine  dilakukan  dengan  cara melarutkan padatan rhodamine B sebanyak 1 gram ke dalam 1000  mL  aquades.  Larutan  standar  yang  telah  homogen, kemudian  diencerkan  menjadi  30,  60,  90,  120,  150  dan  180 mg/L menggunakan labu ukur.

## 2.3 Aktivasi SBE
Aktivasi material SBE dilakukan dengan metode maserasi. SBE direndam dengan pelarut n-heksana (b/v: 1/5) selama 4 jam untuk  menghilangkan  minyak  yang  tersisa.  Kemudian dilanjutkan  dengan  proses  kalsinasi  pada  suhu  500 o C. berikutnya  dilakukan  penambahan CaCO 3 konsentrasi  0.1 M  dan  pemanasan  dengan  suhu  100 0 C  selama  1  jam. SBE  disaring  dengan  kertas  saring  ukuran  100  mesh. Proses  aktivasi  dilakukan  dengan  penambahan  larutan HCl  2  M  selama  24  jam.  SBE  yang  telah  diaktivasi berubah menjadi ASBE. Uji Scanning Electron Microscopy dilakukan untuk pada material SBE dan ASBE.

## 2.4 Proses Adsorpsi
Adsorpsi  dilakukan  dengan  mengkontakkan  larutan rhodamine  B  sebanyak  100  mL  dan  adsorben  di  dalam erlenmeyer.  Proses  batch  dilakukan  dengan  shaker  dengan kecepatan 250 rpm selama 2 jam. Adsorben yang digunakan berupa  SBE  dan  ASBE  sebanyak  0,5  gram.  Konsentrasi larutan awal 30; 60; 90; 120; 150 dan 180 mg/L. Setelah proses adsorpsi batch dilakukan penyaringan sampel dengan syringe
filter berbahan  nilon  berukuran  0,45  mikron.  Analisis  warna dilakukan  menggunakan  spektrofotometer  mengikuti  hukum Lambert-Beer.

## 2.5 Kinetika Adsorpsi
Percobaan  untuk  mengetahui  kinetika  adsorpsi  dilakukan pada  rhodamine  B  dengan  konsentrasi  60  mg/L.  Material adsorben  yang  ditambahkan  sebanyak  0,5  gram.  Dilakukan proses  adsorpsi batch dengan menggunakan shaker .  Kondisi operasi yaitu kecepatan shaker 250 rpm lama operasi satu jam. waktu pengambilan sampel setiap 10 menit selama 1 jam.
Gambar 1. Proses Adsorpsi Secara Batch

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Performa SBE dan ASBE sebagai adsorben .
Prinsip  adsorpsi  sistem  batch  yaitu  terjadinya perpindahan massa dari  fasa cair (adsorbat) ke dalam pori (adsorben)  hingga  mencapai  kondisi  kesetimbangan (Bonilla-Petriciolet  et  al.,  2017).  Adsorpsi  sistem  batch dilakukan untuk memperkirakan kapasitas adsorpsi ASBE, kecepatan  adsorpsi  dan  interaksi  antara  adsorben  dengan adsorbat. Proses adsorpsi bergantung pada jumlah adsorbat yang terserap ke dalam adsorben (qt). Adapun perhitungan kapasitas  adsorpsi  dapat  dilakukan  menggunakan persamaan (1)
𝑞𝑡 = 𝑉 𝐶 𝑜 − 𝐶 𝑒 𝑚 ................................................................(1)
Dimana,  q t adalah  banyaknya  adsorbat  terserap  per gram adsorben, (mg/g). C o dan C e yaitu konsentrasi sebelum dan setelah proses adsorpsi. (mg/L)., V merupakan volume larutan  (L),  sementara  m,  merujuk  pada  massa  adsorben yang  digunakan  (g).  Hasil  percobaan  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 2. Gambar SEM menunjukkan Morfologi SBE (a) dan ASBE(b)
Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Awal pada Kemampuan Adsorpsi SBE dan ASBE Berdasarkan  grafik  nilai  q t ASBE  lebih  tinggi  dibanding SBE kecuali pada konsentrasi awal 120 dan 150 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyerap ASBE lebih baik dibandingkan  dengan  SBE.  Analisis  morfologi  SEM  pada perbesaran  10.000  kali  menunjukkan  terjadi  perubahan struktur  pori  ASBE  lebih  halus  dan  memiliki  ruang  kosong yang lebih banyak dibanding SBE (Gambar 2). Hal ini sejalan dengan penelitian (Merikhy et al., 2019), dimana material SBE hasil  ekstraksi  dengan  pelarut  n-heksana  dan acetone digunakan untuk mengadsorpsi zat warna methylene blue . Efisiensi penyisihan zat warna ditunjukkan pada Gambar 4. Berdasarkan  grafik  tidak  terlihat  perubahan  signifikan  pada saat  terjadi  peningkatan  konsentrasi.  Efisiensi  penyisihan mulai  menunjukkan  peningkatan  pada  konsentrasi  tertinggi (180  mg/L)  yaitu  sebesar  81,8%.Peningkatan  efisiensi removal pada saat konsentrasi tinggi kemungkinan disebabkan oleh  terjadinya  peningkatan  interaksi  antara  adsorben  dan adsorbat pada situs adsorpsi (Shehab et al., 2019). SBE hasil regenerasi  menggunakan  pelarut  organik  menunjukkan efisiensi  penyisihan  lebih  dari  75%  untuk  memisahkan  zat warna brllian  cersyl  blue pada  konsentrasi  awal  2000 mg/L(Shehab et al., 2019). Material adsorben hasil daur ulang material  yang  telah  diteliti  untuk  menyisihkan  rhodamine  B yaitu  karbon  aktif  dari  tanaman  buah raphia  hookerie memiliki  efisiensi  tertinggi  sebesar  88,88%  (Inyinbor  et  al., 2016).
Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Awal pada Kemampuan Adsorpsi SBE dan ASBE

## 3.2 Analisis Model Isotherm
Isotherm  adsorpsi  digunakan  sebagai  pendekatan  untuk menghitung  kapasitas adsorpsi  dan interaksi  antara adsorben dan  adsorbat.  Persamaan  linear  Freundlich  dan  Langmuir merupakan yang paling umum digunakan untuk menggambarkan  isotherm  adsorpsi.  Isotherm  Langmuir menggambarkan  bahwa  proses  adsorpsi  pada  material  SBE termasuk  adsorpsi  monolayer.  Dimana  setiap  situs  pada permukaan  adsorben  memiliki  kemampuan  untuk  menyerap satu molekul adsorbat serta tidak ada interaksi antara molekul- molekul  adsorbat  (Nandiyanto  et  al.,  2020).  Adapun persamaan  linier  isotherm  Langmuir  dapat  dilihat  pada persamaan (3).
𝑞 𝑒 = 𝑞 𝑚 𝑘 𝐿 𝑞 𝐶 𝑒 1+ 𝐾 𝐿 𝐶 𝑒 ..................................................................(2)
1 𝑄𝑒 = 1 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐾𝐿 1 𝐶𝑒 + 1
𝑄 𝑚𝑎𝑥 ................................................(3)
Dimana,  q max adalah  kapasitas  adsorpsi  maksimum  saat adsorben jenuh (mg/g), K L menunjukkan konstanta Langmuir. Sementara  nilai  q e dan  C e merupakan  jumlah  kapasitas adsorpsi (mg/g) dan konsentrasi (mg/L) pada saat equilibrium (mg/L).
Sementara  isotherm  Freundlich  menggambarkan  proses adsorpsi  terjadi  pada  permukaan  yang  heterogen,  secara multilayer. Adapun persamaan (5) menunjukkan bentuk linier dari isotherm Freundlich.
𝑞 𝑡 =   𝐾 𝑓 𝐶 𝑒 1 𝑛 .............................  ................................ (4)
𝑙𝑜𝑔𝑞 𝑒 =   𝑙𝑜𝑔𝑘 𝑓 + 1 𝑛 𝑙𝑜𝑔𝐶 𝑒 ....................................... (5)
Dimana,  q t adalah  kapasitas  adsorpsi  maksimum  saat adsorben jenuh (mg/g), K f merupakan  konstanta  Freundlich, 1/ n adalah faktor heterogenitas yang terkait dengan kapasitas dan  intensitas  adsorpsi  sementara  C e yaitu  Konsentrasi adsorbat pada saat equilibrium (mg/L).

## Tabel 1. Hasil Perhitungan Isotherm
Langmuir Material Co Ce Slope Intercept qmax K L q e SBE 30 8,195 0,515 0,0029 344,83 0,006 344,59 60 16,510 344,71 90 25,065 344,75 120 31,005 344,76 150 34,845 344,77 180 46,420 344,79 ASBE 30 7,915 0,545 0,0025 400,00 0,005 399,73 60 15,044 399,86 90 24,864 399,91 120 35,466 399,94 150 40,095 399,95 180 32,675 399,93 Freundlich Material Co Ce Slope Intercept Kf n 1/n SBE 30 8,195 0,912 0,3485 8,166 0,381 2,621 60 16,510 3,494 0,286 90 25,065 4,015 0,249 120 31,005 4,280 0,234 150 34,845 4,425 0,226 180 46,420 4,783 0,209 ASBE 30 7,915 0,866 0,3809 7,355 2,578 0,388 60 15,044 3,378 0,296 90 24,864 4,005 0,250 120 35,466 4,447 0,225 150 40,095 4,600 0,217 180 32,675 4,345 0,230
Hasil  perhitungan  isotherm  ditunjukkan  pada  Tabel  1. Terlihat  material  ASBE  memiliki  kapasitas  adsorpsi maksimum  (q max ) yang lebih besar dibandingkan SBE. Nilai ini  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  hasil  adsorpsi  dengan karbon  aktif  dari  buah Raphia  hookerie yang  memiliki  nilai q max sebesar 666,67  mg/g  untuk  menyisihkan  rhodamine  B. (Inyinbor et al., 2016). Penelitian lainnya menggunakan SBE yang  diregenerasi  menggunakan  asam  fosfat  dan  metode termal untuk menyisihkan zat warna methylene blue memiliki kapasitas adsorpsi berturut-turut sebesar 185,2 dan 188,7 mg/g (Belhaine  et  al.,  2016). Kapasitas  adsorpsi  maksimum  SBE untuk  menyerap  zat  warna methylene  blue mencapai  40,485 mg/g pada konsentrasi tinggi dan 7,993 mg/g pada konsentrasi rendah (Yulikasari et al., 2022).

## Tabel 2. Nilai RL Isotherm Langmuir
C0 (ppm) SBE ASBE RL RL
30 0,956 0,976 60 0,915 0,952 90 0,876 0,932 120 0,851 0,913 150 0,836 0,890 180 0,792 0,858
Nilai penting lainnya pada isotherm Langmuir yaitu faktor separasi  (RL).  Hasil  perhitungan  nilai  RL  dapat  dilihat  pada Tabel  2.  Nilai  RL  pada  adsorben  SBE  dan  ASBE  memiliki range  0,792  hingga  0,926.  Nilai  RL  antara  0  hingga  1 menunjukkan  proses  adsorpsi  berlangsung  baik,  sementara nilai  RL  kurang  dari  1  menunjukkan  proses  adsorpsi berlangsung buruk (Shehab et al., 2019).
Berdasarkan  perbandingan  nilai  koefisien  korelasi pada material SBE dan ASBE, semua material lebih memiliki nilai r 2 yang lebih tinggi pada persamaan Langmuir (Gambar 5 dan Gambar 6). Penelitian sebelumnya mengenai SBE atau produk  regenerasi  menunjukkan  nilai  r 2 tertinggi  untuk isotherm  Langmuir  (Abdelbasir  et  al.,  2023;  Merikhy  et  al., 2019;  Tsai  et  al.,  2005).  Isotherm  Langmuir  menunjukkan distribusi penyerapan yang homogen untuk material zat warna pada  setiap  situs  SBE  dan  ASBE  (Yulikasari  et  al.,  2022). Adsorpsi berlangsung secara monolayer, menunjukkan bahwa terjadi  proses  chemisorption,  dimana  proses  adsorpsi  terjadi akibat adanya transfer elektron antara rhodamine B (adsorbat) dan material SBE atau ASBE (adsorben).
Gambar 6. Isotherm Langmuir ASBE
Gambar 7. Isotherm Freundlich SBE
Gambar 8. Isotherm Freundlich SBE

## 3.3 Analisis Kinetika Adsorpsi
Profil  kinetika  memberikan  informasi  mengenai  laju adsorpsi,  waktu  kesetimbangan,  dan  efektivitas  adsorben. Kinetika adsorpsi dievaluasi dengan menggunakan persamaan Lagergreen berupa model pseudo first orde dan pseudo second order .  Persamaan  linear  pseudo  first-order  (6)  dan pseudo second order (7) yaitu : log(𝑞 𝑒 − 𝑞 𝑡 ) = 𝑙𝑜𝑔 𝑞 𝑒 − 𝐾 1 2,303 𝑡 ..................................(6)
𝑡 𝑞 𝑡 = 1 𝐾 2 𝑞 𝑒 2 + 1 𝑞 𝑒 𝑡 ..............................................................(7)
Dimana,  k 1 merupakan  konstanta  laju pseudo - first  order (jam − 1 ) sementara k 2 konstanta laju pseudo - second order (g / (mg/jam).  Nilai  qe,  menunjukkan  kapasitas  adsorpsi  pada equilibrium  (mg/g)  sementara  qt  adalah  kapasitas  adsorpsi pada waktu t (mg/g) Data adsorpsi digunakan untuk mencocokkan model kinetika. Plot untuk model pseudo - first order dan pseudo - second order ditunjukkan  pada  Gambar  9  hingga  Gambar.12.  Nilai parameter  kinetika  orde  reaksi  hasil  perhitungan  percobaan terangkum dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

## Tabel 3. Hasil Perhitungan Kinetika Orde Reaksi SBE
Pseudo First
Intercept
Slope q e (mg/g) K 1 R 2 0,1385 -0,0074 1,1486 -0,0001 0,8380 Pseudo Second Intercept Slope q e (mg/g) q e 2
(mg/g) K 2 R 2 0,0600 0,114 8,75 76,53 0,218 0,99987

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Kinetika Orde Reaksi ASBE
Pseudo First
Intercept
Slope q e (mg/g) K 1 R 2 -0,3181 -0,00475 0,727531 -7,916 x 10 -5 0,4428 Pseudo Second Intercept Slope q e (mg/g) q e 2 (mg/g) K 2 R 2 0,008 0,111 8,98 80,58 1,655 0,9999
Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r 2 ) dan konstanta laju reaksi (k 2 ), model kinetik orde dua lebih tinggi dan lebih sesuai dengan  data  dibandingkan  dengan  model  kinetika  orde  satu. Berdasarkan perhitungan kinetika pseudo second order , nilai kapasitas  adsorpsi  saat  kondisisi  kesetimbangan  atau equilibrium  (q e )  untuk  rhodamine  B  dengan  konsentrasi  60 mg/L  yaitu  sebesar  8,75  mg/g  pada  adsorben  SBE,  hasil  ini mirip dengan q e nilai pada percobaan yaitu sebesar 8,69 mg/g. Sebagian besar proses adsorpsi pada adsorben bleaching earth untuk  menyerap  zat  warna  menunjukkan  kecocokan  pada model pseudo second order (Abdelbasir et al., 2023; Merikhy et  al.,  2019;  Shehab  et  al.,  2019;  Tsai  et  al.,  2005).  Model pseudo second order didasarkan pada asumsi bawa pembatas laju  reaksi  adalah  adsorpsi  kimiawi  (Merikhy  et  al.,  2019). Dalam  kondisi  ini,  laju  adsorpsi  tergantung  pada  kapasitas adsorpsi  bukan  pada  konsentrasi  adsorbat  (Sahoo  &  Prelot, 2020).
Gambar 8. Kinetika Pseudo first order SBE
Gambar 9. Kinetika Pseudo second order SBE
Gambar 10. Kinetika Pseudo first order ASBE
Gambar 11. Kinetika Pseudo second order SBE

## 4. SIMPULAN
Hasil  percobaan  adsorpsi  secara batch membuktikan material ASBE memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih baik dibanding  material  SBE.  Hasil  ini  didukung  dengan  hasil analisis SEM yang menunjukkan morfologi ASBE lebih baik untuk  proses  adsorpsi,  sementara  konsentrasi  awal  tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan adsorpsi.  Perbandingan  koefisien  korelasi  pada  model isotherm  menunjukkan  kesesuaian  pada  model  Langmuir seperti  pada  penelitian  lainnya  mengenai  ASBE.  Hasil perhitungan  kapasitas  adsorpsi  maksimum  (q max )  pada adsorben  ASBE  memiliki  hasil  55,17  mg/g  lebih  besar dibanding dengan SBE. Data percobaan sesuai dengan model kinetika pseudo second order .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  penelitian  yang didanai  melalui  skema  pendanaan  Penelitian  Kompetitif Nasional-Penelitian  Tesis  Magister,  Kementrian  Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelbasir, S. M., Shehab, A. I., & Khalek, M. A. A. (2023).
Spent  bleaching  earth;  recycling  and  utilization techniques:  A  review. Resources,  Conservation  and Recycling
Advances , 17 (1), 2667-3789/. https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200124
Adeyemo,  A.  A.,  Adeoye,  I.  O.,  &  Bello,  O.  S.  (2017). Adsorption  of  dyes  using  different  types  of  clay:  a review. Applied  Water  Science , 7 (2),  543–568. https://doi.org/10.1007/s13201-015-0322-y
Al-Buriahi, A. K., Al-Gheethi, A. A., Senthil Kumar, P., Radin Mohamed,  R.  M.  S.,  Yusof,  H.,  Alshalif,  A.  F.,  & Khalifa, N. A. (2022). Elimination of rhodamine B from textile wastewater using nanoparticle photocatalysts: A review  for  sustainable  approaches. Chemosphere , 287 (August
2021). https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132162
Al-Gheethi, A. A., Azhar, Q. M., Senthil Kumar, P., Yusuf, A.
A., Al-Buriahi, A. K., Radin Mohamed, R. M. S., & Al- shaibani,  M.  M.  (2022).  Sustainable  approaches  for removing  Rhodamine  B  dye  using  agricultural  waste adsorbents:  A  review. Chemosphere , 287 (July  2021). https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132080 Belhaine,  A.,  Ghezzar,  M.  R.,  Abdelmalek,  F.,  Tayebi,  K., Ghomari,  A.,  &  Addou,  A.  (2016).  Removal  of methylene  blue  dye  from  water  by  a  spent  bleaching earth  biosorbent. Water  Science  and  Technology , 74 (11), 2534–2540. https://doi.org/10.2166/wst.2016.407 Bonilla-Petriciolet,  A.,  Mendoza-Castillo,  D.  I.,  &  Reynel- Ávila,  H.  E.  (2017).  Adsorption  processes  for  water treatment and purification. In Adsorption Processes for Water Treatment and Purification .
https://doi.org/10.1007/978-3-319-58136-1
Cuiping,  B.,  Xianfeng,  X.,  Wenqi,  G.,  Dexin,  F.,  Mo,  X.,
Zhongxue,  G.,  &  Nian,  X.  (2011).  Removal  of rhodamine  B  by  ozone-based  advanced  oxidation process. Desalination , 278 (1–3), 84–90. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.05.009
Dijkstra,  A.  J.  (2020).  What  to  Do  with  Spent  Bleaching Earth ?  A  Review. Journal  of  the  American  Oil
Chemists’ Society , 97 (6), 565–575. https://doi.org/10.1002/aocs.12358
Hussin,  F.,  Aroua,  M.  K.,  &  Daud,  W.  M.  A.  W.  (2011).
Textural characteristics, surface chemistry and activation  of  bleaching  earth:  A  review. Chemical Engineering
Journal , 170 (1), 90–106. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.03.065
Inyinbor,  A.  A.,  Adekola,  F.  A.,  &  Olatunji,  G.  A.  (2016).
Kinetics,  isotherms  and  thermodynamic  modeling  of liquid  phase  adsorption  of  Rhodamine  B  dye  onto Raphia  hookerie  fruit  epicarp. Water  Resources  and Industry , 15 , 14–27. https://doi.org/10.1016/j.wri.2016.06.001
Kanawade,  D.  M.  (2015).  Removal  of  heavy  metals  from wastewater using natural zeolites. International Journal of Engineering Studies and Technical Approach , 01 (1), 30–38.
Kandisa, R. V., Saibaba KV, N., Shaik, K. B., & R, G. (2016). Dye  Removal  by  Adsorption:  A  Review. Journal  of
Bioremediation & Biodegradation , 07 (06). https://doi.org/10.4172/2155-6199.1000371
Liu, W., Yuan, K., Yin, K., Zuo, S., & Yao, C. (2021). Clay- activated  carbon  adsorbent  obtained  by  activation  of spent  bleaching  earth  and  its  application  for  removing Pb(II)  ion. Environmental  Science  and  Pollution Research , 28 (1), 711–723. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10473-0
Loh, S. K., James, S., Ngatiman, M., Cheong, K. Y., Choo, Y. M.,  &  Lim,  W.  S.  (2013).  Enhancement  of  palm  oil refinery  waste  -  Spent  bleaching  earth  (SBE)  into  bio organic  fertilizer  and  their  effects  on  crop  biomass growth. Industrial  Crops  and  Products , 49 ,  775–781. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.06.016
Merikhy, A., Heydari, A., Eskandari, H., & Nematollahzadeh, A.  (2018).  Revalorization  of  Spent  Bleaching  Earth  a Waste from Vegetable Oil Refinery Plant by an Efficient Solvent  Extraction  System. Waste  and  Biomass Valorization , 0 (0),  0.  https://doi.org/10.1007/s12649-
018-0311-0
Merikhy, A., Heydari, A., Eskandari, H., & Nematollahzadeh,
A.  (2019).  Revalorization  of  Spent  Bleaching  Earth  a Waste from Vegetable Oil Refinery Plant by an Efficient Solvent  Extraction  System. Waste  and  Biomass
Valorization , 10 (10), 3045–3055.
https://doi.org/10.1007/s12649-018-0311-0
Nandiyanto,  A.  B.  D.,  Ragadhita,  R.,  &  Yunas,  J.  (2020).
Adsorption  isotherm  of  densed  monoclinic  tungsten trioxide nanoparticles. Sains Malaysiana , 49 (12), 2881– 2890. https://doi.org/10.17576/jsm-2020-4912-01
Ragadhita,  R.,  &  Nandiyanto,  A.  B.  D.  (2021).  How  to calculate  adsorption  isotherms  of  particles  using  two- parameter monolayer adsorption models and equations. Indonesian  Journal  of  Science  and  Technology , 6 (1), 205–234. https://doi.org/10.17509/ijost.v6i1.32354
Sahoo, T. R., & Prelot, B. (2020). Adsorption processes for the removal  of  contaminants  from  wastewater:  The perspective  role  of  nanomaterials  and  nanotechnology. In Nanomaterials  for  the  Detection  and  Removal  of
Wastewater Pollutants . Elsevier Inc.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818489-9.00007-4
Saigl,  Z.  M.  (2021).  Various  adsorbents  for  removal  of
rhodamine  b  dye:  A  review. Indonesian  Journal  of Chemistry , 21 (4), 1039–1056.
https://doi.org/10.22146/ijc.62863
Shehab, A., Abdelbasir, S. M., Khalek, M. A. A., & Soliman, M. H. (2019). Dye Removal from Aqueous Solution by Regenerated  Spent  Bleaching  Earth. International Journal  of  Chemical,  Materials  and  Biomolecular Sciences , 333–340.
Slamet,  A.,  Yulikasari,  A.,  Nurhayati,  E.,  &  Xaverius,  F. (2021). Pengaruh Cahaya Ambient terhadap Efektivias Penyisihan  Rhodamine  B  Menggunakan  Material Komposit  Spent  Bleaching  Earth  -ZnO. Jurnal Purifikasi , 2 (2).
Tsai, W. T., Chang, Y. M., Lai, C. W., &  Lo, C. C. (2005). Adsorption  of  ethyl  violet  dye  in  aqueous  solution  by regenerated  spent  bleaching  earth. Journal  of  Colloid and Interface Science , 289 (2), 333–338. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2005.03.087
Yulikasari, A., Nurhayati, E., Utama, W., & Warmadewanthi, I. (2022). Characterization of Spent Bleaching Earth as an  Adsorbent  Material  for  Dye  Removal. Journal  of Ecological
Engineering , 23 (4), 96–104. https://doi.org/10.12911/22998993/146353